标题：铝塑复合板
分类、规格尺寸及标记
分类：按幕墙板的燃烧性能分为普通型和阻燃型。
规格尺寸：幕墙板的常见规格尺寸如下：
长度：2000、2440、3000、3200等，单位为mm。
宽度：1220、1250、1500等，单位为mm。
最小厚度：4，单位为mm。
幕墙板的长度和宽度也可由供需双方商定。
标记代号：普通型，代号为G；阻燃型，代号为FR；氟碳树脂涂层装饰面，代号为FC。
标记方法：按幕墙板的产品名称、分类、装饰面、规格尺寸、铝材厚度及标准编号顺序进行标记。
标记示例：规格为2440mm×1220mm×4mm、铝材厚度为0.50mm、表面为氟碳树脂涂层的阻燃型幕墙板，其标记为：示例———建筑幕墙用铝塑复合板FRFC2440×1220×40.50GB/T17748－200×。
铝塑板选购需要注意要点
　　1、看——铝塑板是否表面平整光滑、无波纹、鼓泡、庇点、划痕。
　　2、测——测量铝塑板是否达到国际要求，内墙板3mm,外墙板4mm或以上，而且铝的厚度必须是0.5mm。
　　3、折——铝塑板一角，易断裂的不是PE材料或掺杂使假。
　　4、烧——铝塑板中间材料，真正PE完全燃烧，掺杂使假的燃烧后有杂质。
　　5、刨——槽折弯时，看正面是否断裂。
　　6、滴——丁酮鉴别外墙板氟碳涂层，滴二甲苯鉴别内墙板涂层，5分钟后擦掉试剂，看是否露底。
　　7、要——索要生产厂家质检报告，质保书，ISO-9002国际质量认证书，拥有这些的厂家是正规厂家生产的，可保证产品质量，同等价格比质量，同等质量比价格。
铝塑板的分类
　　按用途来分为：　　1.建筑幕墙用铝塑板：其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm，总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T3880的要求，一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材，涂层应采用氟碳树脂涂层。　　2.外墙装饰与广告用铝塑板：上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝，总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。　　3.室内用铝塑板：上、下铝板一般采用厚度为0.20mm，最小厚度不小于0.10mm的铝板，总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
　　按产品功能分　　1.防火板：选用阻燃芯材，产品燃烧性能达到难燃级（B1级）或不燃级（A级）；同时其他性能指标也须符合铝塑板的技术指标要求。　　2.抗菌防霉铝塑板：将具有抗菌、杀菌作用的涂料涂覆在铝塑板上，使其具有控制微生物活动繁殖和最终杀灭细菌的作用。　　3.抗静电铝塑板：采用抗静电涂料涂覆铝塑板，表面电阻率在109?以下，比普通铝塑板表面电阻率小，因此不易产生静电，空气中尘埃也不易附着在其表面。
　　按表面装饰效果来分类　　1.涂层装饰铝塑板：在铝板表面涂覆各种装饰性涂层。普遍采用的有氟碳、聚酯、丙烯酸涂层，主要包括金属色、素色、珠光色、荧光色等颜色，具有装饰性作用，是市面最常见的品种。　　2.氧化着色铝塑板：采用阳极氧化及时处理铝合金面板拥有玫瑰红、古铜色等别致的颜色，起到特殊的装饰效果。　　3.贴膜装饰复合板：即是将彩纹膜按设定的工艺条件，依靠黏合剂的作用，使彩纹膜黏合剂在涂有底漆的铝板上或直接贴在经脱脂处理的铝板上。主要品种有岗纹、木纹板等。　　4.彩色印花铝塑板：将不同的图案通过先进的计算机照排印刷技术，将彩色油墨在转印纸上印刷出各种仿天然花纹，然后通过热转印技术间接在铝塑板上复制出各种仿天然花纹。可以满足设计师的创意和业主的个性化选择。　　5.拉丝铝塑板：采用表面经拉丝处理的铝合金面板，常见的是金拉丝和银拉丝产品，给人带来不同的视觉享受。　　6.镜面铝塑板：铝合金面板表面经磨光处理，宛如镜面。
材料
铝材：幕墙板采用材质性能应符合GB/T3880.2要求的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝材应经过清洗和化学预处理，以清除铝材表面的油污、脏物和因与空气接触而自然形成的松散的氧化层，并形成一层化学转化膜，以利于铝材与涂层和芯层的牢固粘接。
涂层：幕墙板涂层材质宜采用耐候性能优异的氟碳树脂，也可采用其他性能相当或更优异的材质。
注1：目前最广泛采用的是耐候性优异的聚偏二氟乙烯氟碳树脂（PVDF），但纯PVDF树脂不宜在铝材上直接涂装，而要适当加入一些其他材料，以改变其涂装性能，即构成通常所称的70%氟碳树脂。
注2：70%氟碳树脂，是指生产铝塑板涂层所用油漆的各种原材料中，PVDF占树脂原料的70%。由于油漆中还有颜料等成分及氟碳树脂涂层下通常有一层非氟碳树脂材质的底涂，因此铝塑板总涂层中PVDF的最终含量大约为25%～45%。
芯材：普通型幕墙板芯材所用原料的材质性能应符合GB11115、GB11116、GB/T15182或其他相应的国家或行业标准要求。
注1：芯材原料的品质与铝塑板的产品质量密切相关。劣质废旧塑料中往往含有大量有害杂质及严重老化的塑料，对铝塑板的质量是极为不利的。
注2：聚氯乙烯通常被认为不宜用作芯材，因为它在高温下易分解产生强烈的有毒和腐蚀性的物质。
要求
外观质量：幕墙板外观应整洁，非装饰面无影响产品使用的损伤，装饰面外观质量应符合相关技术要求。
尺寸允许偏差：幕墙板的尺寸允许偏差应符合表2的要求，特殊规格的尺寸允许偏差可由供需双方商定。幕墙板的铝材厚度及涂层厚度应符合表3的要求。幕墙板的性能应符合表4的要求。
防火性能要求
按照防火级别分为普通型及防火型铝塑复合板，国家幕墙规范对建筑外墙用铝塑复合板产品没有防火级别的特别要求。
（1）普通型铝塑复合板：市场上绝大部分的建筑外幕墙和屋面用铝塑复合板产品为普通型。
普通型铝塑复合板的芯层采用低密度聚乙烯（LDPE），成品的芯层呈黑色。
（2）阻燃型铝塑复合板又分为难燃级（C级）和准不燃级（B级）。
①C级防火型铝塑复合板：采用无卤低烟阻燃聚乙烯芯层。
②B级防火型铝塑复合板：采用氢氧化铝为主要成分（含量达到90%）芯层，颜色通常为白色或灰白色。
执行标准GB/T 17748《铝塑复合板》
GB8624-2006《建筑材料及燃烧性能分级》
试验环境
试验前，试样应在GB/T2918规定的标准环境下放置24小时。除特殊规定外，试验也应在该条件下进行。
试件的制备：制备试件时应考虑到产品装饰面性能在纵、横方向上要求具有一致性，除装饰面性能外产品在纵、横方向和正背面上的其他要求也具有一致性。试件的制取位置应在距产品边部50mm以里的区域内，试件的尺寸及数量见表5。
外观质量：目测试验应在非阳光直射的自然光条件下进行。将板按同一生产方向并排侧立拼成一面，板与水平面夹角为70°±10°，距拼成的板面中心3m处目测。
对目测到的各种缺陷，使用最小分度值为1mm的直尺测量其最大尺寸，该最大尺寸不得超过表1中缺陷规定的上限。抽取和摆放试样者不参与目测试验。
当对色差的目测结果有争议时，色差仲裁试验按GB/T11942的方法进行，试验中应保持试件生产方向的一致性。
尺寸允许偏差
厚度：用最小分度值为0.01mm的厚度测量器具，测量从板边向内至少20mm处的厚度，这些测量点至少应包括四角部位和四边中点部位在内的多处的厚度。以全部测量值与标称值之间的极限值误差作为试验结果。
长度（宽度）：长度在板宽的两边，宽度在板长的两边用最小分度值为1mm的钢卷尺测量。以长度（宽度）的全部测量值与标称值之间的极限值误差作为试验结果。
对角线差：用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一张板上两对角线长度之差值。以测得的全部差值中的最大值作为试验结果。
边直度：将板平放于水平台上，用1000mm长的钢直尺的侧边与板边相靠，再用塞尺测量板的边沿与钢直尺的侧边之间的最大间隙。以各边全部测量值中的最大值作为试验结果。
翘曲度：将板凹面向上平放于水平台上，用1000mm长的钢直尺侧立于板上面，再用一最小分度值为0.5mm的直尺测量钢直尺与板之间的最大缝隙高度。以全部测量值中的最大值作为试验结果。
铝材厚度：将从试样上取下的铝材作为试件。用最小分度值为0.001mm的厚度测量器具测量铝材的厚度（不应包含涂层等的厚度）。测量应在足够多的地方进行，但在每块试件上至少要测量四角和中心5个部位。以全部测量值的最小值和算术平均值作为试验结果。
涂层厚度：涂层厚度是指涂层的总厚度，按照GB/T4957的规定在试件上足够多的地方进行试验。铝塑板的特性耐候性佳、强度高、易保养。
施工便捷、工期短。
优良的加工性、断热性、隔声性和绝佳的防火性能。
可塑性好，耐撞击、可减轻建筑物负荷，防震性佳。
平整性好，轻而坚。
可供选择的颜色多。
加工机具简单，可现场加工。
常见的质量问题铝塑板的变色、脱色，主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板，两种板材的表面涂层不同，决定了其适用的场合不同。室内所用的板材，其表面一般喷涂树脂涂层，这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境，如果用在了室外，自然会加速其老化过程，引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面如此一般选用抗老化、紫外线能力较强的聚氟碳酯涂层，这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材，榨取不合理的利润，因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。
铝塑板的开胶、脱落，主要是由于粘结剂选用不当。作为室外铝塑板工程的理想粘结剂，硅酮胶有着得天独厚的优越条件。以前，我国的硅酮胶主要依赖进口，其身价令很多人望而却步，只有那些高层建筑上身价不菲的幕墙工程才敢问津。现在，我国的郑州、广东、杭州等地都先后投入了不同品牌的硅酮胶，致使价格大跌。现在，在购买铝塑板的时候，销售商会推荐那种专用的快干胶。这种胶在室内使用尚可，用在气候变化无常的室外，便会出现板材开胶、脱落现象。
铝塑板表面的变形、起鼓，主要问题出在粘贴铝塑板的基础板材上，其次才是铝塑板本身的质量问题。高密度板、人工板之类在室外用时经过风吹、日晒、雨淋后，必然会产生变形并造成铝塑板变形。理想的室外基层材料应进过防锈处理后，以角钢、方钢管结成骨架为佳；铝型材最理想。